## Efek Variasi Konsentrasi Zat Aktivator H 3 PO 4 Terhadap Daya Serap Karbon Aktif Cangkang Kemiri
Mytha Rangga Allo Maola Kadang 1) *, Muhammad Anas 2) , Vivi Hastuti Rufa Mongkito 2)
1) * Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
2) Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
* Korespondensi Penulis, Email: mythakadang30@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  untuk  mengetahui  efek  variasi  konsentrasi  zat  aktivator  H 3 PO 4 pada karbon  aktif  cangkang  kemiri  terhadap  daya  serap  iodium  (2)  untuk  mengetahui  efek  variasi  konsentrasi  zat aktivator H 3 PO 4 pada karbon aktif cangkang  kemiri terhadap daya metilen blue . Karbon aktif cangkang kemiri diperoleh dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap karbonisasi menggunakan reaktor pirolisis selama ±8 jam dengan temperatur 400 o C, tahap aktivasi secara kimia menggunakan aktivator H 3 PO 4 dengan variasi konsentrasi 29%, 48%, 67%, 85%. Analisis daya serap iodium menggunakan metode Titrimetri sedangkan analisis daya serap metilen blue menggunakan metode Spektrofotometri. Hasil analisis karbon aktif cangkang kemiri terhadap daya serap iodium dan metilen blue untuk masing-masing variasi konsentrasi aktivator H 3 PO 4 yaitu 591,16 mg/g, 724 mg/g,  777,14  mg/g,  830,28  mg/g,  757,21  mg/g  dan  daya  serap  metilen blue yaitu  121,84  mg/g,  169,3  mg/g, 200,95  mg/g,  248,42  mg/g,  185,13  mg/g.  Hasil  analisis  daya  serap  iodium  dan  metilen blue memperlihatkan bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  aktivator,  daya  serap  iodium  dan  metilen blue semakin  meningkat,  sampai mencapai kondisi maksimum pada konsentrasi 67%. Nilai ini memenuhi SNI.
Kata  Kunci: Karbon  Aktif;  Cangkang  Kemiri;  Variasi Konsentrasi  Aktivator H 3 PO 4 ;  Daya  Serap  Iodin; Daya Serap Metilen Blue
Abstrack: This  study aims:  (1)  to  determine the effect  of  variations  in the  concentration  of  activator  H 3 PO 4 on activated carbon of candlenut shell on iodine adsorption (2) to see the effect of variations in the concentration of H 3 PO 4 activator  on  the  candlenut  shell  activated  carbon  on  the  adsorption  of  methylene  blue.  Candlenut  shell activated carbon is obtained in three stages of preparation, the carbonization stage uses a pyrolysis reactor for ± 8 hours with a temperature of 400 0 C, the chemical activation stage uses H 3 PO 4 activator with a concentration variation of 29%, 48%, 67%, 85%. Analysis of iodine adsorption using the titrimetric method, while analysis of the adsorption of methylene blue using the spectrophotometric method. The results of the analysis of candlenut shell  activated  carbon  on  the  adsorption  capacity  of  iodine  and  methylene  blue  for  each  variation  of  the concentration of H 3 PO 4 activator, namely 591,16 mg/g, 724 mg/g, 777,14 mg/g, 830,28 mg/g, 757, 21 mg/g and the  adsorption  of  methylene  blue  was  121,84  mg/g,  169,3  mg/g,  200,95  mg/g,  248,42  mg/g,  185,13  mg/g.  The result  of  the  analysis  of  the  adsorption  of  iodine  and  methylene  blue  showed  that  the  higher  activator concentration, the higher of adsorption of iodine and methylene blue, until it reached a maximum condition at a concentration of 67%. This value meets the SNI.
Keywords: Activated  Carbon;  Candlenut  Shells;  Variation  of  H 3 PO 4 Activator  Concentration;  Iodine Adsorption; Methylene Blue Adsorption.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  Indonesia  akan  karbon  aktif  untuk  zat cair  masih  relatif  tinggi  disebabkan  semakin meluasnya  pemakaian  karbon  aktif  pada  sektor industri  obat  dan  makanan.  Karbon  aktif  dapat dipenuhi  dengan  produksi  dari  dalam  negeri  yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang
tersedia  di  Indonesia  terutama  yang  mengandung unsur  karbon  seperti  misalnya  cangkang  kemiri. Cangkang  kemiri  dapat  dimanfaatkan  sebagai  produk karbon  aktif  yang  dapat  digunakan  untuk  menyerap limbah padatan yang terlarut dalam air, menghilangkan  bau,  penyerapan  zat  warna,  zat purifikasi dan sebagainya (Surest et al, 2008).
Penelitian  tentang  pembuatan  karbon  aktif  dari cangkang kemiri sudah banyak dilakukan diantaranya Agustina  &  Mardi  (2011)  menghasilkan  daya  serap terhadap iodium 304,56 mg/g dan daya serap terhadap metilen  blue  162,39  mg/g,  Hardianti  (2015) menghasilkan daya serap iodium sebesar 618,17 mg/g dan daya serap terhadap metilen blue 18,71 mg/g, dan Maulana et al (2017) menghasilkan daya serap iodium berkisar 266,61 mg/g  – 663,82 mg/g. Pada penelitian sebelumnya, daya serap karbon aktif cangkang kemiri terhadap  iodium  diperoleh  belum  memenuhi  standar SNI  dimana  daya  serapa  iodium  sesuai  standar  SNI yaitu sebesar 750 mg/g.
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk meningkatkan  daya  serap  karbon  aktif  yaitu  dengan pengunaan  aktivator  kimia.  Esterlita  &  Netti  (2015) menggunakan  aktivator  ZnCl 2 ,  KOH,  dan    H 3 PO 4 dalam  pembuatan  karbon  aktif  dari  pelepah  aren. Dalam  penelitiannya  tersebut,  di  perolah  daya  serap dengan  menggunakan  aktivator  ZnCl 2 menghasilkan daya  serap  sebesar        552,015  mg/g,  menggunakan aktivator  KOH  menghasilkan  daya  serap  sebesar 621,81  mg/g  dan  dengan  menggunakan  aktivator H 3 PO 4 menghasilkan  daya  serap  sebesar  767,745 mg/g. Penelitian dengan menggunakan aktivasi kimia juga  dilakukan  oleh  Imawati  &  Adhitiyawarman (2015).  Dalam  penelitiannya  tersebut  arang  aktif  dari ampas  kopi  dengan  menggunakan  aktivator  HCl menghasilkan  daya  serap  iodium  sebesar  302,1308 mg/g.  Dari  beberapa  aktivator  kimia  yang  digunakan aktivator  yang  baik  untuk  menghasilkan  daya  serap yaitu aktivator H 3 PO 4 . Penelitian karbon aktif dengan menggunakan aktivator H 3 PO 4 dilakukan oleh Laos & Selan  (2016).  Dalam  penelitiannya  tersebut,  karbon aktif  dari  kulit  singkong  dengan  menggunakan aktivator H 3 PO 4 dengan konsentrasi 2,5% menghasilkan  daya  serap  iodium  sebesar  2537,71 mg/g . Paryanto  et  al  (2018),  karbon  aktif  dari  ampas buah mangrove dengan  menggunakan  aktivator H 3 PO 4 dengan  konsentrasi  85%    menghasilkan  daya serap  iodium  serap  sebesar  1496,251  mg/g. . Pada aktivator  asam  digunakan  H 3 PO 4 karena  senyawa  ini memiliki  stabilitas  termal  dan  karakter  kovalen  yang tinggi,  selain  itu  aktivasi  arang  dengan  aktivator H 3 PO 4 akan menyebabkan pori-pori permukaan arang akan  menjadi  lebih  banyak  dan  teratur  (Aritonang  & Hestina, 2018).
Asam posphat (H 3 PO 4 ) dibutuhkan untuk mengaktifkan  karbon  aktif  cangkang  kemiri.  Dalam beberapa  penelitian  sebelumnya,  daya  serap  karbon aktif  yang  dihasilkan  belum  memenuhi  Standar
Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu digunakan H 3 PO 4 untuk  mengaktifkan  karbon  aktif  cangkang  kemiri terhadap daya serap iodium dan metilen blue. Dengan demikian  perlu  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Efek  Variasi  Kosentrasi  Zat  Aktivator  H 3 PO 4 Terhadap  Daya  Serap  Karbon  Aktif  Cangkang Kemiri”.

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen  dalam  bidang  fisika  material.  Cangkang kemiri  diperoleh  dari  Desa  Ambaipua,  Kecamatan Ranoometo,  Kabupaten  Konawe  Selatan,  Sulawesi Tenggara.  Proses  karbonasi  dilakukan  di  Sekitaran kampus UHO, penggerusan, pengayakan, dan aktivasi sampel  dilakukan  di  Laboratorium  Pendidikan  Kimia FKIP  dan  analisis  daya  serap  Iodium  dan  Metilen Blue dilakukan  di  Laboratorium  Biologi  FMIPA Universitas Halu Oleo.

## ALAT DAN BAHAN
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah tanur  listrik,  ayakan  100 mesh , reactor pirolis, Thermometer  infrared ,  Spektrofotometri  UV-Vis  tipe Pelkin Elmer Lamda 25 dan 1 set alat titrasi.
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah cangkang  kemiri,  larutan  iodin,  larutan  metilen blue , larutan  Na 2 S 2 O 3 dan  larutan  asam  fosfat  (H 3 PO 4 ) diproduksi dari Switzerland.

## PROSEDUR KERJA
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Pembuatan karbon aktif
Prosedur  kerja  pembuatan  karbon  pada  penelitian ini adalah cangkang kemiri di karbonasi pada suhu 400 0 C selama  8 jam dalam alat pirolis. Haluskan dan ayak arang dengan ukuran 100 mesh. Rendam arang  sebanyak  18  gram  dalam  25  mL  larutan H 3 PO 4 dengan  konsentrasi  29%  volum  selama  24 jam.  Saring  karbon  aktif  dengan  menggunakan kertas  saring  kemudian  rendam  dengan  aquades sampai  pH  netral.  Panaskan  dalam  tanur  dengan suhu 700 0 C selama 1 jam.
b. Analisis  daya  serap  karbon  aktif  cangkang kemiri
1) Uji daya serap terhadap iodium
Prosedur  kerja  pengujian  daya  serap  iodium karbon  aktif  dari  cangkang  kemiri  mengacu  pada penelitian  Hardianti  (2015)  menggunakan  metode Titrimetri dengan larutan H 3 PO 4.
Daya serap terhadap iodium dari karbon aktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut:     W N V fp N V g mg I . . 9 , 126 . ) / ( 2 1 2 2 
Keterangan:
I        = Iodium teradsorpsi (mg/g) V 1 = Volume larutan iodium yang dianalisis (mL)
V 2 = Volume larutan natrium tiosufat yang
diperlukan (mL)
N 1 = Normalitas iodium (N) N 2 = Normalitas Natrium tiosulfat (N) 126,9 = jumlah iodium sesuai 1 mL larutan
Na 2 S 2 O 3 fp = Faktor pengenceran (perbandingan larutan iodium yang diperlukan dengan yang dititrasi)
W     = Berat sampel

## 2) Uji daya serap terhadap metilen blue
Prosedur  kerja  pengujian  daya  serap  metilen blue karbon  aktif  dari  cangkang  kemiri  mengacu pada  penelitian  Hardianti  (2015)  menggunakan metode  Spektrofotometri  UV-Vis  dengan  larutan H 3 PO 4.
Daya serap terhadap metilen blue dari karbon aktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut:
V W setimbang B C m ads . 
Keterangan:
C ads = Metilen blue yang teradsorpsi (mg/g) W    = Berat sampel yang digunakan (g) V     = Volume larutan sampel (mL) B m setimbang = Metilen blue setimbang (ppm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  berupa serbuk karbon aktif dari cangkang kemiri dengan dua proses aktivasi yaitu aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Proses  aktivasi  kimia  dengan  menggunakan  larutan asam  fosfat  (H 3 PO 4 ) dengan  variasi  konsentrasi  29%, 48%,  67%,  85%  dan  proses  aktivasi  fisika  dilakukan pada temperatur 700 0 C.

## 1. Daya Serap Terhadap Iodium
Hasil  uji  daya  serap  iodium  untuk  masing- masing  konsentrasi  aktivator  dapat  dilihat  pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Efek Variasi Konsentrasi Zat Aktivator H 3 PO 4 pada Karbon Aktif Cangkang Kemiri Terhadap Daya Serap Iodium
Daya serap terhadap iodium menunjukkan kemampuan  arang  aktif  menyerap  zat  Pengukuran daya  serap  iodium  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  kemampuan  karbon  aktif untuk  menyerap  larutan  berwarna  dan  berbau  serta merupakan  indikator  penting  dalam  menilai  kualitas karbon aktif. Daya serap terhadap iodium menunjukkan  kemampuan  arang  aktif  menyerap  zat dengan  ukuran  molekul  yang  lebih  kecil  dari  10 0 A atau  memberikan  indikasi  jumlah  pori  yang
berdiameter  10-15 0 A .  Semakin  tinggi  daya  serap iodium  maka  semakin  baik  kualitas  arang  aktif (Wardani, et al. 2018).
Pengukuran  daya  serap  iodium  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  Titrimetri  (titrasi Iodimetri)  menggunakan  larutan  Natrium  Tiosulfat. Larutan iodium berfungsi sebagai adsorbat yang akan diserap  oleh  karbon  aktif  sebagai  adsorbennya.  Daya serap  terhadap  iodium  terendah  dalam  penelitian  ini
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI
p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
sebesar  724 mg/g pada karbon  aktif yang menggunakan  aktivasi  secara  kimia  pada  konsentrasi 29%.  Hasil  ini  lebih  tinggi  dari  karbon  aktif  yang dihasilkan  oleh  Hardianti  (2015)  dimana  daya  serap iodium yang diperoleh sebesar 616,47 mg/g.
Hasil penelitian (Gambar 1) menunjukkan bahwa semakin  tinggi  konsentrasi  H 3 PO 4 yang  digunakan pada  saat  aktivasi  maka  daya  serap  yang  dihasilkan karbon  aktif  akan  meningkat.Penyerapan  tertinggi iodium berada pada titik konsentrasi 67%. Ini terjadi, karena  pada  konsentrasi  67%  ini  rongga  pori  yang dihasilkan  besar.  Peningkatan  daya  serap  iodium terjadi  seiring  dengan  peningkatan  konsentrasi aktivator,  hal  ini  dikarenakan  semakin  tinggi konsentrasi larutan kimia aktivasi maka semakin kuat pengaruhnya larutan kimia tersebut mengikat senyawa-senyawa  tar  sisa  karbonasi  untuk  keluar melewati  mikro  pori-pori  dari  karbon  sehingga permukaan karbon semakin porous yang mengakibatkan  semakin  besar  daya  adsorpsi  karbon aktif  tersebut  (Kurniati,  2008).    Aktivator  H 3 PO 4 dapat  menyerap  kandungan  mineral  pada  bahan  yang akan  dijadikan  karbon  aktif  sehingga  mencegah terbentuknya  abu  pada  karbon  aktif.  H 3 PO 4 bereaksi dengan  arang  yang  sudah  terbentuk  kemudian membentuk  mikropori  permukaan  arang.  Mikropori pada permukaan arang sebagai tempat berlangsungnya penyerapan (Esterlita & Netti, 2015).
Akan  tetapi  setelah  karbon  aktif  mencapai  titik tertinggi  penyerapan,  daya  serapnya  terhadap  iodium mengalami  penurunan  pada  konsentrasi  85%.  Hal  ini terjadi  karena  ukuran  pori  yang  dihasilkan  pada konsentrasi  85%  akibat  oleh  banyaknya  aktivator yang terjebak dalam pori karbon dan pori karbon aktif mengalami  kerusakan  dengan  adanya  aktivator  yang lebih besar, sehingga luas permukaan karbon semakin kecil (Husin & Asmiah, 2020). Penggunaan aktivator memberi  pengaruh  terhadap  pori-pori  karbon  aktif yang  dihasilkan.  Tinggi  rendahnya  daya  serap  arang aktif  terhadap  iodium  menunjukkan  jumlah  pori mikropori  yang  terbentuk  pada  arang  aktif.  Semakin tinggi  daya  serap  iodium  maka  semakin  banyak mikropori yang terbentuk pada arang aktif (Suprabawati et al, 2018).
Daya serap iodium untuk karbon aktif berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  minimum 750  mg/g  (SNI  06–3730-1995).  Pada  penelitian  ini daya  serap  iodium  yang  memenuhi  SNI  terjadi  pada konsentrasi  48%,  67%  dan  85%  karena  daya  serap yang dihasilkan mencapai 750 mg/g.

## 2. Daya Serap Terhadap Metilen Blue
Hasil  uji  daya  serap  metilen  blue  untuk  masing- masing  konsentrasi  aktivator  dapat  dilihat  pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Efek Variasi Konsentrasi Zat Aktivator H 3 PO 4 pada Karbon Aktif Cangkang Kemiri Terhadap Daya Serap Metilen Blue
Penentuan  daya  serap  terhadap  metilen blue adalah  untuk  mengetahui  kemampuan  arang  aktif untuk  menyerap  larutan  berwarna  dengan  ukuran molekul  2  nm  –  50  nm  (Pari,  et  al.  2004).  Hasil penelitian  (Gambar  2)    menunjukkan  bahwa penyerapan  metilen blue oleh  karbon  aktif  cangkang kemiri mengalami peningkatan terjadi seiring dengan
peningkatan  konsentrasi  aktivator.  Hal  ini  karena H 3 PO 4 sebagai activating agent akan bereaksi dengan karbon  dan  merusak  bagian  dalam  karbon  sehingga membentuk pori-pori yang semakin banyak. Peningkatan  daya  serap  ini  memperlihatkan  bahwa atom  karbon  yang  membentuk  kristalit  heksagonal makin  banyak  sehingga  celah  atau  pori  yang
JIPFi
terbentuk  diantara  lapisan  kristalit  juga  semakin besar.  Selain  itu  semakin  tinggi  konsentrasi  H 3 PO 4 juga menghasilkan struktur mesopori yang mempunyai  luas  permukaan  dan  volume  pori  yang besar (Baquero, et al. 2003).
Penyerapan  tertinggi  metilen  blue  karbon  aktif berada pada titik konsentrasi 67%.  Hal ini disebabkan karena  kadar  tar  semakin  berkurang  dengan meningkatnya  konsentrasi  bahan  pengaktif  pada  saat perendaman,  dimana  proses  perendaman  dengan bahan  pengaktif  pada  dasarnya  dilakukan  untuk mengurangi  kadar  tar,  sehingga  semakin  pekat  bahan pengaktif    yang  digunakan  maka  akan  semakin berkurang  kadar  tar  pada  karbon,  akibatnya  pori-pori yang terdapat pada karbon semakin besar atau dengan kata  lain  luas  permukaan  karbon  aktif  akan  semakin bertambah.  Semakin  luas  permukaan  karbon  aktif maka  akan  semakin  tinggi  daya  serapnya  (Subadra et al, 2005).
Akan  tetapi  pada  konsentrasi  85%  daya  serap metilen blue mengalami  penurunan  sebesar  185,13 mg/g. Hal ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi bahan pengaktif maka jumlah mineral yang ditambahkan  (terkandung)  semakin  besar,  sehingga tidak  semua  mineral  tersebut  dapat  dieliminir,  hal tersebut  mengakibatkan  semakin  sedikitnya  struktur pori yang terbentuk dikarenakan tertutup oleh sisa-sisa mineral  yang  tertinggal,  sehingga  menyebabkan  daya adsorbsi  karbon  menurun  (Kurniawan,  et  al.  2014). Meskipun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan karbon aktif tanpa aktivator H 3 PO 4 , daya serap metilen  blue  karbon  aktif  dengan  aktivator  H 3 PO 4 lebih  tinggi.  Daya  serap  metilen  blue    untuk  karbon aktif berdasarkan Standar Nasional Indonesia minimum 120 mg/g (SNI 06–3730-1995).
Pada  penelitian  ini  daya  serap  metilen  blue memenuhi  standar  SNI  karena  daya  serap  yang dihasilkan  mencapai  120  mg/g,  dibandingkan  dengan penelitian  yang  dihasilkan  oleh  (Hardianti,  2015) karbon  aktif  cangkang  kemiri  menggunakan  aktivasi fisika, daya serap metilen blue yang diperoleh berkisar 11,90 mg/g - 18,71 mg/g.
Berdasarkan penelitian ini, daya serap iodium jauh lebih  tinggi  jika  dibandingkan  daya  serap  metilen blue,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  ukuran  molekul, struktur  pori  dan  sifat  kepolaran.  Daya  serap  iodium lebih tinggi karena pada iodium ion-ion penyusunnya dalam  rentang  ukuran  mikropori  (<  2  nm)  yang berperan  sebagai  adsorbat  yang  akan  masuk  kedalam pori  arang  aktif  (adsorben)  dengan  kemampuan
adsorpsi  yang  lebih  tinggi  sehingga  interaksi  antara adsorben dan adsorbat lebih maksimal akibatnya daya serap  iodium  tinggi.  Sedangkan  daya  serap  metilen blue lebih rendah, karena ion-ion penyusunnya dalam rentang  ukuran  mesopori  (2  nm  –  50  nm)  sehingga ion-ion  metilen  blue  sebagai  adsorbat  terserap  dalam pori  arang  aktif  dengan  jumlah  yang  lebih  sedikit akibatnya daya serap metilen blue lebih rendah. Faktor  lain  yang  mempengaruhi  daya  serap adalah  sifat  polar  atau  non  polar  molekul  adsorbat yang terdapat dalam sistem larutan. Iodium merupakan  senyawa  non  polar  akan  lebih  mudah teradsorpsi. Berbeda halnya  dengan senyawa metilen blue  yang  memiliki  massa  molekul  relatif  yang  besar umumnya  memiliki  sifat  kepolaran  yang  lebih  tinggi sehingga akan mempengaruhi daya serap metilen blue yang  lebih  rendah  karena  sulit  teadsorpsi  (Desi  & Vinsiah,  2015).  Oleh  karena  itu,  daya  serap  iodium yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  daya  serap metilen blue, memberikan indikasi bahwa karbon aktif dari  cangkang  kemiri  sudah  lebih  banyak  terbentuk pori  dengan  kategori  mikropori  (<  2  nm)  dan memberikan  indikasi  bahwa  karbon  aktif  cangkang kemiri  lebih  baik  dalam  menyerap  molekul  yang seukuran  dengan  iodium  yaitu  molekul  yang  lebih kecil  dari  2  nm  (mikropori)  dibandingkan  dengan molekul  yang  berukuran  mesopori  (2  nm  –  50  nm) sehingga  karbon  aktif  dari  cangkang  kemiri  ini  dapat dikatakan memiliki sifat yang lebih nonpolar, terbukti dari  daya  adsorpsi  iodium  lebih  besar  dari  metilen blue.

## KESIMPULAN
Daya  serap  iodium  naik  seiring  dengan  naiknya konsentrasi  aktivator  H 3 PO 4 sampai  mencapai maksimum  pada  konsentrasi  67%    sebesar  830,28 mg/g  dan  memenuhi  standar  SNI  06–3730-1995 begitu  pula  daya  serap  metilen  blue  naik  seiring dengan  naiknya  konsentrasi  aktivator  H 3 PO 4 sampai mencapai  maksimum  pada  konsentrasi  67%  sebesar 248,42    mg/g  dan  memenuhi  standar  SNI  06–3730- 1995.

## SARAN
Saran  yang  disampaikan  melalui  penelitian  ini yaitu  sebaiknya  pembuatan  karbon  aktif  dari cangkang  kemiri  dilanjutkan  dengan  menvariasikan temperatur  agar  dapat  membandingkan  kualitas karbon  aktif    cangkang  kemiri  yang  diaktivasi  secara
fisika  dan  kimia  sehingga  mendapatkan  hasil  yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina  TE  &  Mardi  T.  2011.  Pembuatan  Karbon Aktif  dari  Tempurung  Kemiri. Jurnal  Teknik Kimia . Vol. 17, No.5, hh. 66-74
Aritonang B & Hestina. 2018. Daya Adsorpsi Karbon Aktif  dari  Cangkang  Kemiri  Terhadap  Kadar Bilangan Peroksida pada Minyak  Goreng Bekas. Jurnal  Kimia  Saintek  dan  Pendidikan .  Vol.  2, No. 1, hh. 21-30 Baquero MC, Giraldo L, Moreno JC, Garcia FS, Alonso AM & JMD Tascon 2003, „ Activated Carbons By Pyrolysis Of Coffee Bean Husks In Presence Of Phosphoric Acid’, Journal Of
Analytical And Applied Pyrolysis , (70) hh. 779- 784.
Doi: 10.1016/S0165-2370 (02) 00180-8
Desi  SA  &  Vinsiah  R.  2015.  Pengaruh  Variasi  Suhu Karbonasi  terhadap  Daya  Serap  Karbon  Aktif Cangkang  Buah  Karet. Prosiding  SEMIRATA 2015  bidang  MIPA  BKS-PTN  Barat .  Pontianak: Universtas Tanjungpura.
Esterlita MO & Netti H. 2015. Pengaruh Penambahan  Aktivator  ZnCl 2 ,  KOH,  dan  H 3 PO 4 Dalam  Pembuatan  Karbon  Aktif  dari  Pelepah Aren  (Arenga  Pinnata).  Jurnal  Teknik  Kimia USU . Vol. 4, No. 1, hh. 47-52
Doi: https://doi.org/10.32734/jtk.v4i1.1460 Firgiawan  I.  2015.  Pengaruh  Temperatur  Aktivasi Terhadap  Struktur  dan  Konduktivitas  Listrik Arang  Aktif  Tempurung  Kemiri  (Aleurites Moluccana). Skripsi. Universitas Halu Oleo Hardianti.  2015.  Analisis  Luas  Permukaan  Arang
Aktif  dari  Cangkang  Kemiri  yang  Diaktivasi dengan  Agent  Aktivasi  N 2 .  Skripsi.  Universitas Halu Oleo
Husin A & Asmiah H 2020, „Studi Pengaruh Variasi Konsentrasi  Asam  Posfat  (H 3 PO 4 )  Dan  Waktu Perendaman  Karbon  Terhadap  Karakteristik Karbon  Aktif  Dari  Kulit  Durian‟, Jurnal  Teknik Kimia USU , Vol. 9, No. 2, hh.80-86
Doi: https://doi/org/10.32734/jtk.v9i2.3728
Imawati  A  &  Adhitiyawarman.  2015.  Kapasitas Absorpsi  Maksimum  Ion  Pb(II)  Oleh  Arang Aktif  Ampas  Kopi  Teraktivasi  HCl  dan  H 3 PO 4 . JKK . Vol.4, No.2, hh. 50-61
Kurniati  E.  2008.  Pemanfaatan  Cangkang  Kelapa Sawit  Sebagai  Arang  Aktif. Jurnal  Penelitian Ilmu  Teknik .  Vol.  8,  No.  2,  hh.  96-103  URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/2805
Laos  LE  &  Selan  A.  2016.  Pemanfaatan  Kulit Singkong  Sebagai  Bahan  Baku  Karbon  Aktif. Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Fisika . Vol.  1  No.1,  hh. 32-36.
Doi: http://dx.doi.org/10.26737/jipf.v1i1.58 Maulana  GGR,  Lya  A  &  Susi. 2017.  Proses  Aktivasi Arang  Aktif  dari  Cangkang  Kemiri  (Aleurites moluccana) dengan Variasi Jenis dan Konsentrasi Aktivator Kimia. ZIRAA’AH . Vol. 42,  No. 3, hh. 247-256. Doi : 10.31602/zmip.v42i3.897 Pari  GK,  Sofyan  W,  Syafii  &  Buchari.  2004.
Pengaruh Lama Aktivasi terhadap  Struktur  Kimia  dan  Mutu  Arang  Aktif Serbuk Gergaji Sengon. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Vol. 23, No. 3, hh. 207-218
Doi: https://doi.org/10.20886/jphh.2005.23.3.207-
218
Paryanto, Wibowo WA, Ajeng LP & Ratna HH. 2018. Karbon  Aktif  dari  Ampas  Buah  Mangrove  Sisa Pembuatan  Zat  Warna  Alami  Menggunakan Aktivator  H 3 PO 4 . Inovasi  Teknik  Kimia. Vol.3, No.2, hh. 17-22 Doi: http://dx.doi.org/10.31942/inteka.v3i2.2485 Subadra  I,  Setiaji  B  &  Tahir  I.  2005.  Aktivated Carbon  Production  From  Coconut  Shell  with (NH4)HCO3 Activator As an Adsorben in Virgin Coconut  Oil  Purification. Makalah  disajikan dalam Prosiding Seminar Nasional DIES. hh. 1-8 Suprabawati  A,  Holiyah  NW  &  Jarmansyah.  2018.
Kulit  Singkong  (Manihot  esculenta  Crantz) Sebagai Karbon Aktif dengan Berbagai Langkah Pembuatan  untuk  Adsorpsi  Ion  Logam  Timbal (Pb2+) dalam Air. Jurnal Kartika Kimia . Vol. 1,
No. 1, hh. 21-28
Doi: https://doi/org/10.26874/jkk.v1i1.8
Wardani  S,  Elvitriana  &  Vera  V  2018,  „Potensi Karbon  Aktif  Kulit  Pisang  Kepok  (Musa Acuminate  L)  Dalam  Menyerap  Gas  CO  Dan SO 2 Pada  Emisi  Kenderaan  Bermotor‟, Serambi Engineering , Vol. 3, No.1, hh. 262-270. Doi:https://doi.org/10.32672/jse.v3i1.355